gu fr en gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu ru es gu gu ja es es es ja gu gu ko zh en en gu gu fr oc de gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu ko gu gu gu gu gu es it lt gu de es en ja en gu gu gu gu eu gu ar gu eo en gu gu de zh zh ru eu eu en zh eu es es en en en ru ru zh fr fr eu it ja fa th ru eu eu hbs_lat en eu lt en fa fa eo eo eu en sv eu gu gu gu gu gu gu gu gu mg en de sq en en gu gu la de oc ja en zh gu da de de ja de zh gu da de oc en de fr gu fr ja it en de fa gu fr nb fr fr fr ca gu fr ca fr en fr es gu fr zh zh en de de gu fr es oc de en es gu gu gu gu gu gu nb gu gu gu gu en gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu en gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu en gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu gu en ro en gu gu gu en gu gu ru ar gu gu en en en en en en en en en en en en en en en en en en nl en en fr en eo tl ca en en en en en en en id en en en en es en en en en de en en en en
ઐસી 4340 સ્ટીલ | 36CrNiMo4 | 1,6511 | EN24 | 817M40 | SNCM439 - QiLu વિશેષ સ્ટીલ
ઐસી 4340 સ્ટીલ તેના toughness માટે andstrength મોટા પ્રમાણમાં વિભાગોમાં ઓળખાય મધ્યમ કાર્બન, નીચા એલોય સ્ટીલ છે. ઐસી 4340 પણ એક પ્રકારની ofnickel ક્રોમિયમ molybdenum સ્ટીલ છે. 4340 એલોય સ્ટીલ કઠણ અને 930 તાણ રેન્જમાં સોમ્ય generallysupplied છે - 1080 Mpa.Pre કઠણ અને સોમ્ય 4340 સ્ટીલ જે ​​આગળ જતા સપાટીને જ્યોત માં ઇન્ડક્શન સખ્તાઇ અને nitriding દ્વારા ઢાળી શકાય છે. 4340 સ્ટીલ goodshock અને અસર પ્રતિકાર તેમજ વસ્ત્રો અને ઘર્ષણ resistanc છે ...
સપાટી: કાળા, peeled, અથવા રફ થયેલું
હીટ ટ્રીટમેન્ટ: હવાઈ કુલિંગ, સામાન્ય, annealed, ક્યૂ એન્ડ ટી
શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા: EAF + એલએફ + VD
અમને ઇમેઇલ મોકલો PDF તરીકે ડાઉનલોડ કરો
તેના toughness અને માટે જાણીતું એક માધ્યમ કાર્બન, નીચા એલોય સ્ટીલ છે
મોટા પ્રમાણમાં વિભાગોમાં તાકાત. ઐસી 4340 પણ એક પ્રકાર છે
નિકલ ક્રોમિયમ molybdenum સ્ટીલ. 4340 એલોય સ્ટીલ સામાન્ય છે
કઠણ અને 930 તાણ રેન્જમાં સોમ્ય પૂરી પાડવામાં - 1080 MPa.
કઠણ પૂર્વ અને પાણી પાયેલું 4340 સ્ટીલ જે આગળ જતા સપાટીને દ્વારા ઢાળી શકાય છે
જ્યોત માં ઇન્ડક્શન સખ્તાઇ અને nitriding દ્વારા. 4340 સ્ટીલ સારું છે
માં આઘાત અને અસર પ્રતિકાર તેમજ વસ્ત્રો અને ઘર્ષણ પ્રતિકાર
કઠણ સ્થિતિ. ઐસી 4340 સ્ટીલ ગુણધર્મો સારા તન્યતા ઓફર
annealed હાલતમાં દે છે તે વલણ માં રચના કરી શકાય છે. ફ્યુઝન અને
પ્રતિકાર વેલ્ડિંગ અમારા 4340 એલોય સ્ટીલ સાથે પણ શક્ય છે. એએસટીએમ 4340
સામગ્રી વારંવાર ઉપયોગ જ્યાં અન્ય એલોય સ્ટીલ હોતું નથી
hardenability તાકાત જરૂરી આપવા. અત્યંત ભાર ભાગો માટે
તે ઉત્તમ પસંદગી છે. ઐસી 4340 એલોય સ્ટીલ દ્વારા પણ machined શકાય
પ્રાપ્યતા કારણે એએસટીએમ 4340 ગ્રેડ સ્ટીલ વારંવાર અવેજી છે
યુરોપિયન આધારિત ધોરણો 817M40 / EN24 અને 1,6511 / 36CrNiMo4 અથવા જાપાન સાથે
આધારિત SNCM439 સ્ટીલ. તમે નીચેની 4340 સ્ટીલના વિગતવાર માહિતી છે.
1. ઐસી 4340 સ્ટીલ સ્પષ્ટીકરણ અને સંબંધિત ધોરણો
SNCM 439 / SNCM8
2. એએસટીએમ 4340 સ્ટીલ્સ અને Equilvalents રાસાયણિક રચનામાં
SNCM 439 / SNCM8
3. ઐસી એલોય 4140 સ્ટીલ યાંત્રિક ગુણધર્મો
થર્મલ વિસ્તરણ સહ કાર્યક્ષમ (20 ° C / 68 ° ફે, તેલ કઠણ નમૂનો, 600 ° સે (1110 ° ફે) સ્વભાવ
12.3 um / મીટર ° સે
6.83 uin / ° એફ
થર્મલ વાહકતા (લાક્ષણિક સ્ટીલ)
44.5 ડબલ્યુ / mK
/ Hr.ft² માં 309 BTU. ° F
4. 4340 એલોય સ્ટીલ ફોર્જિંગ
સ્ટીલ 4340 પ્રથમ, 1150 ° સે સુધી ગરમી - ઘડતરના માટે 1200 ° સે મહત્તમ,
પકડી સુધી તાપમાન કલમ સમગ્ર એકસમાન છે.
850 ° C થી નીચે. 4340 સારો ફોર્જિંગ લક્ષણો ધરાવે છે, પરંતુ કાળજી હોવું જ જોઈએ
જ્યારે ઠંડક કારણ કે સ્ટીલ તોડ ગ્રહણશક્તિ બતાવે લીધો છે.
ફોર્જિંગ કામગીરી બાદ કામ ભાગ તરીકે ધીમે ધીમે તરીકે ઠંડુ જોઇએ
શક્ય. અને રેતી અથવા સૂકી ચૂનો માં ઠંડક આગ્રહણીય છે વગેરે
5. ઐસી 4340 સ્ટીલ ગ્રેડ હીટ ટ્રીટમેન્ટ
પૂર્વ કઠણ સ્ટીલ તણાવ રાહત સ્ટીલ 4340 ગરમ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે
સી 550 500 વચ્ચે ° છે. 600 ° સે હીટ - 650 ° સે, પકડી રાખો ત્યાં સુધી તાપમાન
કલમ સમગ્ર એકસમાન છે, દીઠ 25 મીમી કલમ 1 કલાક માટે સૂકવવા,
અને હજુ પણ હવામાં ઠંડી.
સંપૂર્ણ ધાતુની મજબૂતી માટે તેને તપાવી ધીમે ઠંડુ પાડી સખત કરવુાં 844 ° સે (1550 એફ) નિયંત્રિત દ્વારા અનુસરવામાં પર ન કરી શકાય
(ભઠ્ઠી) નીચે દર નથી તેના કરતા વધારે ઝડપથી 10 ° સે (50 એફ) પ્રતિ કલાક ઠંડક
315 ° સે (600 એફ). પ્રતિ 315 ° સી 600 એફ તે હવામાં ઠંડુ હોઇ શકે છે.
4340 એલોય સ્ટીલ ગરમી સારવાર અથવા સામાન્ય અને ગરમી હોવા જોઈએ
મિશ્રણ પહેલાં સારવાર સ્થિતિ. માટે તેવો તાપમાન
ઇચ્છિત તાકાત સ્તર પર આધાર રાખે છે. - 260 માં તાકાત સ્તરો માટે
232 ° સે (450 એફ) ખાતે 280 ksi શ્રેણી સ્વભાવ. 200 - 125 શક્તિ માટે
510 ° સે (950 એફ) ખાતે ksi શ્રેણી સ્વભાવ. અને 4340 સ્ટીલ ઠંડો ન હોય તો
તે 220 છે - 260 ksi તાકાત શ્રેણી તરીકે મિશ્રણ પરિણમી શકે
તાકાત આ સ્તર માટે અસર પ્રતિકાર અધઃપતન.
450 ° બરડપણું ગુસ્સો કારણે C - મિશ્રણ કરીને જો શક્ય હોય તો રેન્જમાં 250 ° સે ટાળવી જોઇએ.
ફ્લેમ અથવા ઇન્ડક્શન સખ્તાઇ
ઉપર દર્શાવ્યા મુજબ, પૂર્વ કઠણ અને 4340 સ્ટીલ બાર અથવા પ્લેટો સોમ્ય જે આગળ જતા સપાટીને ક્યાં જ્યોત માં ઇન્ડક્શન સખ્તાઇ દ્વારા ઢાળી શકાય છે
Rc 50. ઐસી 4340 કરતાં વધુ એક કેસ કઠિનતા પરિણમે પદ્ધતિઓ
સ્ટીલ ભાગો શક્ય એટલી ઝડપથી ગરમી પર ગરમ હોવું જોઈએ austenitic
તાપમાન રેન્જ (830 ° C - 860 ° સે) અને જરૂરી કેસ ઊંડાઈ દ્વારા અનુસરવામાં
તાત્કાલિક તેલ અથવા પાણી quenching, જરૂરી કઠિનતા, આધારે
workpiece માપ / આકાર અને quenching વ્યવસ્થા.
quenching ગરમ આપવાની, 150 ° C પર મિશ્રણ - 200 ° સે તનાવ ઘટાડો કરશે
તેની નક્કરતા પર ન્યૂનતમ અસર સાથે કેસ છે.
બધા દ-carburised સપાટી સામગ્રી પ્રથમ શ્રેષ્ઠ પરિણામો ખાતરી કરવા માટે દૂર થવા જોઈએ.
અને સોમ્ય 4340 એલોય સ્ટીલ પણ nitrided શકાય છે, સપાટી આપીને
500 ° સે સુધી rc માં 60. હીટ કઠિનતા - 530 ° સે અને પર્યાપ્ત રાખી
સમય (10 થી 60 કલાક માંથી) કેસની ઊંડાઈ વિકસાવે. Nitriding
ધીમી ઠંડક (કોઈ છિપાવવી) ની સમસ્યા ઘટાડવા દ્વારા અનુસરવામાં જોઇએ
વિકૃતિ. Nitrided ગ્રેડ 4340 સામગ્રી તેથી machined શકાય
નજીક અંતિમ કદ, ફક્ત નાનો ચાવવા ભથ્થું છોડી જાય છે. તાણ
4340 સ્ટીલ સામગ્રી કોર તાકાત સામાન્ય અસર થતી નથી, કારણ કે
nitriding તાપમાન મૂળ નીચે સામાન્ય છે
સપાટી નક્કરતા મેળવેલું 650HV માટે 600 છે.
શ્રેષ્ઠ annealed અથવા સામાન્ય માં એલોય સ્ટીલ 4340 સાથે કરવામાં આવે છે
અને સોમ્ય સ્થિતિ. તે સહેલાઈથી બધા પરંપરાગત દ્વારા machined શકાય
જેમ સોઇંગ, દેવાનો શારકામ વગેરે જોકે ઊંચી તરીકે પદ્ધતિઓ
200 ksi અથવા વધારે machinability તાકાત જ શરતો છે
25% 10% annealed હાલતમાં એલોય કે.
કઠણ અને સોમ્ય હાલતમાં સ્ટીલ 4340 (સામાન્ય તરીકે
પૂરી પાડવામાં), આગ્રહણીય નથી છે, અને બધા અંતે જો શક્ય ટાળવો જોઇએ
, છિપાવવી તોડ ભય કારણે કારણ કે યાંત્રિક ગુણધર્મો
એક જીવ બનાવવું ગરમી અસરગ્રસ્ત ઝોન અંદર બદલી કરવામાં આવશે.
હાથ ધરવામાં હોવું જ જોઈએ, 200 300 ° સે પૂર્વ ગરમી અને આ વખતે જાળવવા
વેલ્ડિંગ. તરત વેલ્ડિંગ તણાવ રાહત 550 650 ° સે ખાતે પહેલાં પછી
સખ્તાઇ અને પ્રક્રિયા કરવા માટે.
જો કઠણ અને વેલ્ડિંગ
સોમ્ય શરત ખરેખર જરૂરી છે, તો પછી કામ ટુકડો, તરત જ
ગરમ આપવાની ઠંડક, જો શક્ય તણાવ 15 ° C તાપમાને રાહત હોવી જોઈએ
મૂળ તેવો તાપમાન નીચું હતું.
8. 4340 સ્ટીલ અરજી
4340 સ્ટીલ જરૂરી કાર્યક્રમો માટે સૌથી ઉદ્યોગ ક્ષેત્રોમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે
ઉચ્ચ તાણ / ઉપજ તાકાત કરતાં 4140 સ્ટીલ પાડી શકે છે.
કેટલીક વિશિષ્ટ કાર્યક્રમો જેમ કે:
તેલ અને ગેસ સારકામ,
હૂંફાળા અને ઠંડા રચના,
ટ્રાન્સફર સિસ્ટમો, પાવર ટ્રાન્સમિશન ગિઅર અને શાફ્ટની જેવા હોય છે.
એન્જિનિયરિંગ ઉદ્યોગમાં તેજી અને જેમ કે માળખાકીય ઉપયોગ એપ્લિકેશન્સ, ભારે
ફરજ શાફ્ટની, ગિયર્સ, એક્સેલ્સ, spindles, couplings, પિન, Chucks, મોલ્ડ વગેરે
ગત: EN DIN 34CrNiMo6 | 1,6582 | 4337 ઇજનેરી સ્ટીલ
આગામી: ઐસી 8620 સ્ટીલ | 1,6523 | 21NiCrMo2 | SNCM220
અમને તમારા સંદેશ મોકલો:
* કેપ્ચા: પસંદ કરો હાઉસ
ઐસી 8620 સ્ટીલ | 1,6523 | 21NiCrMo2 | SNCM220
EN DIN 34CrNiMo6 | 1,6582 | 4337 ઇજનેરી સ્ટીલ
એએસટીએમ 52100 બેરિંગ સ્ટીલ | 1,3505 | 100Cr6 | એસયુ ...
BS EN 42CrMo4 | 1,7225 એલોય ઇજનેરી સ્ટીલ
સામાજિક મીડિયા પર શોધો
© Copyright - 2010-2014 : All Rights Reserved. - Power by Globalso.com - Group Co.: - -